Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 975 



als Grundmasse. Fasertracheiden, mit kleinen, meist mehrreihigen 

 Hoftüpfeln, an den Gefässen und, wo diese einander genähert, auch zwi- 

 schen ihnen. Die Wände der Gefässe und Thyllen meist gebräunt, die 

 der Zellen farblos. In den Markstrahlen und im Strangparenchym leb- 

 haft rothbrauner, in Alkohol unlöslicher Inhalt, oft nur in dünnerer oder 

 dickerer Schicht der Wand anliegend, häufig aber auch (in Form einer 

 erstarrten schaumigen Masse) den Innenraum erfüllend (so meist in den 

 langen Markstrahlzellen), in starren homogenen Tröpfchen und Pfropfen 

 auch in einzelnen Fasern. In manchen dieser eine gelblichgrüne, körnige, 

 in Alkohol lösliche Substanz, desgleichen da und dort im Strangparen- 

 chym und in Krystallkammern neben den Krystallen. Eisenchlorid 

 schwärzt W^ände und Inhalt sämmtlicher Zellen. 



Ein vortreffliches, nach Gurke') auch bereits in Deutschland ge- 

 schätztes und verarbeitetes Möbelholz. Vgl. auch p. 1 1 5. 



81) Brasilianisclies Rosenliolz. 



Das Brasilianische Rosenholz, in seiner Heimath Pao de Rosa, auch 

 Cego Maschado, Sebastiäo de Arruda genannt, in England »Tulpenholz «2), 

 stammt von Physocalymma scaberrimum [Ph. florklum) Pohl im öst- 

 lichen Peru 3) und kommt hauptsächlich über Bahia in den Handel. 



Holz hell rosen- oder fleischroth, in ungleichen Abständen dunkler, 

 bis tief carminroth, gezont beziehentlich gestreift, im Querschnitt gleich- 

 massig hell punktirt und in einzelnen Querzonen mit deutlichen Poren, 

 eine Mehrzahl solcher, sowie zarte helle Querlinien und die sehr feinen 

 Markstrahlen aber erst unter der Lupe zeigend. Im Längsschnitt gleich- 

 massig dicht, für das freie Auge oft kaum nadelrissig, glanzlos; auf der 

 Tangentialfläche unter der Lupe sehr fein querstreifig. — Hart, sehr 

 dicht, schwer, doch leicht- und glattspaltig ; duftlos ■*). 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe von sehr ungleicher, 0,025 

 bis 0,260 mm betragender Weite, die engeren zerstreut, einzeln, oder 

 zu zwei und mehr radial gereiht, die weiteren oft in Querzonen, alle 

 dickwandig, mit einfach durchbrochenen Gliedern und einander nicht 

 berührenden, etwa 3 — 5 ^ breiten Hoftüpfeln, auch mit Thyllen. Mark- 

 strahlen meist zweischichtig und 0,08 — -0,15 mm (manche bis 0,23 mm) 



\) 1. c, p. 344. 



2) Semler, 1. c., p. 696. 



3) Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfamihen, III, 7, p. 11. 



4) Der Name bezieht sich bei diesem Holze auf die Färbung, nicht, wie bei 

 anderen, auf den Geruch! 



